294 
E. H. Kraus, H. C. Cooper und A. A. Klein, 
eines Blätterbruches nach der Basis. Im Dünnschliff ist ein deutlicher 
Pleochroismus, tief orange (c o = Q) bis hellgelb zu beobachten. 
Hohe Brechungsexponenten. Starke Doppelbrechung. Die Interferenz- 
figur ist einachsig und positiv. Der Dünnschliff der körnigen Grund- 
masse war jedoch nicht homogen und zeigte außer diesem Material 
eine Substanz mit ähnlichen Eigenschaften, aber optisch negativ. 
Magnetitkristalle kamen auch vor und ein wolilausgebildeter 
Augitkristall ist auch beobachtet worden. 
g) Schlußfolgerung. 
Diese optischen Analysen zeigen, daß das Präparat mit 60 Äqui- 
valentprozent Pb 0 eine definitive Verbindung, Pb 3 Si 2 0 7 , darstellt, 
welche optisch einachsig und negativ ist und in der Natur als Bary- 
silit vorkommt ; weiter, daß die Struktur und Kristallisationstendenz 
auf eine eutektische Mischung in der Schmelze mit 58 % Pb 0 
hindeuten. Das sogenannte Bleisilikat eines alten Bleiofens ist 
von mehr oder minder unbestimmter Zusammensetzung und als eine 
komplexe feste Lösung von Blei- und anderen Silikaten zu betrachten. 
3. Präparate des Bleiorthosilikats Pb 2 Si0 4 . 
a) Fragmente und Dünnschliff der Schmelze mit 66 2 /s °/o Pb 0 
(2 Pb 0 : 1 Si0 2 ). 
Diese waren farblos und schienen homogen zu sein. Die 
Struktur war faserig bis stengelig, mit einem transversalen Blätter- 
bruch. Die Auslöschung ist parallel und eine negative, zweiachsige 
Interferenzfigur wurde beobachtet. Die Brechungsexponenten und 
die Doppelbrechung sind hoch. Nach Cooper, Shaw und Loomis 
soll dieses Präparat hexagonal sein, welche Angabe jedoch auf 
unvollständige Beobachtungen basiert wurde. 
b) Fragmente und Dünnschliff der Schmelze mit 65°/nPbO. 
Die Struktur ist meistens stengelig und der der 2 : 1 -Schmelze 
ähnlich. Wird das Präparat gepulvert und zwischen gekreuzten 
Nicols untersucht , so beobachtet man , daß zwei Substanzen in 
ungefähr gleicher Menge vorhanden sind. Die eine Substanz ist 
weiß bis blaßgelb zwischen gekreuzten Nicols und gibt eine negative 
einachsige Interferenzfigur und ähnelt dem Barysilit, während die 
andere hohe Farben zeigt und eine zweiachsige Figur lieferte, welche 
jedoch zum Teil positiv und zum Teil negativ wie für die 2:1- 
Mischung war. Die Substanz mit dem positiven optischen Charakter 
konnte nicht identifiziert werden. 
c) Dünnschliff der Schmelze mit 69°/o Pb 0. 
Dieses Präparat enthält mehr Pb 0 als das Orthosilikat. Der 
Dünnschliff war nicht homogen. Eine Substanz war faserig und 
farblos, mit einem transversalen Blätterbruch. Parallele Auslöschung. 
Negativ und zweiachsig. Diese Eigenschaften deuten auf die 
2 : 1 -Verbindung hin. Eine braune, mehr oder minder opake 
Substanz mit optischen Anomalien der Interferenzfarben und -figur 
war auch zu beobachten. Die anomale blaue Farbe war sehr 
